Novel approaches to the synthesis and treatment of cathode
materials for lithium-ion batteries
Isadora Reis Rodrigues
Département de chimie Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de
Maitrise (M.Sc) en chimie
Ce mémoire intitulé:
Novel approaches to the synthesis and treatment of cathode
materials for lithium-ion batteries
Présenté par Isadora Reis Rodrigues
a été évalué par le jury composé des personnes suivantes:
Président rapporteur: Pr. André L. Beauchamp (Université de Montréal)
Directeur de recherche: Pr. Dean MacNeil (Université de Montréal)
Nous avons mis au point une approche novatrice pour la synthèse d’un matériau de cathode pour les piles lithium-ion basée sur la décomposition thermique de l’urée. Les hydroxydes de métal mixte (NixMnxCo(1-2x)(OH)2) ont été préparés (x = 0.00 à 0.50) et subséquemment utilisés comme précurseurs à la préparation de l’oxyde de métal mixte (LiNixMnxCo(1-2x)O2). Ces matériaux, ainsi que le phosphate de fer lithié (LiFePO4), sont pressentis comme matériaux de cathode commerciaux pour la prochaine génération de piles lithium-ion. Nous avons également développé un nouveau traitement post-synthèse afin d’améliorer la morphologie des hydroxydes.
L’originalité de l’approche basée sur la décomposition thermique de l’urée réside dans l’utilisation inédite des hydroxydes comme précurseurs à la préparation d’oxydes de lithium mixtes par l’intermédiaire d’une technique de précipitation uniforme. De plus, nous proposons de nouvelles techniques de traitement s’adressant aux méthodes de synthèses traditionnelles. Les résultats obtenus par ces deux méthodes sont résumés dans deux articles soumis à des revues scientifiques.
Tous les matériaux produits lors de cette recherche ont été analysés par diffraction des rayons X (DRX), microscope électronique à balayage (MEB), analyse thermique gravimétrique (ATG) et ont été caractérisés électrochimiquement. La performance électrochimique (nombre de cycles vs capacité) des matériaux de cathode a été conduite en mode galvanostatique.
Mots clés : Pile lithium-ion, matériau de cathode, nouveaux approches de
synthèses et traitements des hydroxydes de métaux mixte et phosphate de fer lithié.
We have developed a novel approach to the synthesis of cathode materials for lithium-ion batteries, based on the thermal decomposition of urea. Mixed metal hydroxides (NixMnxCo(1-2x)(OH)2), x = 0.00 to 0.50, were prepared and subsequently used as precursor for lithiated mixed metal oxide (LiNixMnxCo(1-2x)O2). These materials along with lithium iron phosphate (LiFePO4) are being considered as cathode materials for the next generation of lithium-ion batteries. We have also developed new post-synthetic treatments on the hydroxides in order to enhance the morphology, which would result in improved electrode properties.
The novelty of this thesis is that for the first time mixed metal hydroxides for use as precursors for lithium mixed oxides have been prepared via a uniform precipitation technique from solution. In addition, we have proposed new treatments techniques towards the more traditional synthesis method for mixed metal hydroxides. The results obtained from these two methods are summarized within two articles that were recently submitted to peer-reviewed journals.
Within this thesis, all materials were analyzed with X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), thermal gravimetric analysis (TGA) and electrochemical measurements. The electrochemical performance (capacity vs cycle number) of the cathode materials were tested galvanostatically.
Keywords: Lithium-ion battery, cathode material, novel synthetic approaches
Table of Contents:Résumé ...iii Abstract... v Table of Contents...vii List of Tables... x List of Figures ... xi
List of Abbreviations ... xvii
Preface... xix Acknowledgement... xx Chapter 1 Introduction ... 1 1.1 General Introduction... 1 1.1.1 Layered compounds ... 9 1.1.2 Olivine compounds... 11
1.2 Motivation and Objectives... 12
1.3 References... 14
Chapter 2 Experimental Procedures... 16
2.1 Synthesis and post-synthetic treatments ... 16
2.1.1 Traditional co-precipitation of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 and hydrothermal and micro-wave assisted hydrothermal post-synthetic treatments ... 18
2.1.2 Co-precipitation of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 based on the thermal decomposition of urea ... 20
2.1.3 Synthesis of LiNixMnxCo(1-2x)O2... 22
2.1.4 Hydrothermal synthesis of LiFePO4... 23
2.2.1 Powder X-ray diffraction (PXRD) ... 25
2.2.2 Scanning electron microscopy (SEM)... 30
2.2.3 Thermo-gravimetric analyses (TGA) ... 32
2.2.4 Electrochemical analyses... 33
2.3 References... 38
Chapter 3 Post-synthetic treatments on NixMnxCo(1-2x)(OH)2 for the preparation of lithium metal oxides ... 40
Abstract ... 40
3.1 Introduction... 42
3.2 Experimental ... 44
3.2.1 Preparation ... 44
3.2.2 Characterization ... 46
3.3 Results and Discussion ... 47
3.3.1 Mixed metal hydroxides ... 47
3.3.2 Lithium mixed metal oxides ... 59
3.4 Conclusion ... 67
3.5 References... 68
Chapter 4 A novel co-precipitation method towards the synthesis of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 for the preparation of lithium metal oxides ... 70
Abstract ... 70
4.1 Introduction... 72
4.2 Experimental ... 76
4.2.1 Preparation ... 76
4.2.2 Characterization ... 77
4.3 Results and Discussion ... 79
4.3.1 Co-precipitation of mixed metal hydroxides based on the thermal decomposition of urea ... 79
4.3.2 Lithium mixed metal oxides ... 95
4.5 References... 106
Chapter 5 Synthesis of lithium iron phosphate based on the thermal decomposition of urea... 108
5.1 Introduction... 108
5.2 Results ... 111
5.2.1 Hydrothermal synthesis of LiFePO4 – as described in the literature... 111
5.2.2 Hydrothermal synthesis of LiFePO4 – assisted by the thermal decomposition of urea ... 112
5.2.3 “in situ” carbon coating attempt... 115
5.2.4 Electrochemical Analyses of LiFePO4... 118
5.3 Conclusion ... 121
5.4 References... 122
Chapter 6 Conclusion and Perspectives ... 124
6.1 Conclusion ... 124
6.2 Perspectives ... 127
6.3 References... 129
Appendix ... 130
Appendix A Rietveld analysis for NixMnxCo(1-2x)(OH)2 prepared by the traditional co-precipitation method and hydrothermal treated for 5 hours 130 Appendix B Rietveld analysis for LiNixMnxCo(1-2x)O2 prepared from hydroxides synthesized using the traditional co-precipitation reaction and post-synthetic treatments ... 133
Appendix C Rietveld analysis for LiNixMnxCo(1-2x)O2 prepared from the hydroxide synthesized using the thermal decomposition of urea ... 136
List of Tables:
Table 3.1. Lattice parameters, unit cell volume and amount of oxyhydroxide phase present in NixMnxCo(1-2x)(OH)2 after post-synthetic
hydrothermal treatment for 5 hours. ... 55
Table 3.2. Lattice parameters and cell unit volume of LiNixMnxCo(1-2x)O2, indexed using the R3m space group. ... 61
Table 4.1. Amount (%) of nitrogen, carbon and hydrogen in samples prepared by hydrothermal precipitation. ... 88
Table 4.2. Lattice parameters and cell unit volume of LiNixMnxCo(1-2x)O2, indexed using the R3m space group. ... 99
Table 5.1. EDX quantitative elemental analyses of both, black and green precipitates obtained during the synthesis of LiFePO4 using iron gluconate precursor... 118
Table A.1. Miller indexes for Bragg peaks for Co(OH)2 andCoOOH... 135
List of Figures:
Figure 1.1. Representation of a basic electrochemical cell during discharge. ....2 Figure 1.2. Representation of a commercial cylindrical lithium-ion battery . 6 Figure 1.3. Representation of a typical lithium-ion battery during discharge .
...7 Figure 1.4. Structure of (a) LiCoO2 (layers of CoO6 octahedral, in blue, with
intercalated lithium in yellow) and (b) LiFePO4 (FeO6 octahedra, in red, PO4 tetrahedra in purple and intercalated lithium in green) ...9 Figure 2.1. Hydrothermal autoclaves. Simple autoclave without any adapters
(a) and with a few gas/pressure and stirring adapters (b). ...17 Figure 2.2. Micro-wave equipment and turntable used for the micro-wave
assisted hydrothermal technique. ...18 Figure 2.3. Derivation of the Bragg’s law... 25 Figure 2.4. Schematic representation of a powder X-ray diffractometer . . 27 Figure 2.5. Schematic representation and a photo of a scanning electron
microscope ...31 Figure 2.6. Representation of a typical laboratory 2032 test battery (coin cell).
...34 Figure 2.7. Charge and discharge profiles for the two different current rates (5
and 30 mA g-1) applied to the tests with LiNixMnxCo(1-2x)O2. ...36 Figure 3.1. XRD profiles of NixMnxCo(1-2x)(OH)2. (bottom black line = as
prepared by co-precipitation; middle red line = after 5 hours
hydrothermal, top blue line = after microwave assisted post-synthetic hydrothermal treatment and the green lines in the x = 0.00 quadrant is a representation of the Bragg peaks, with indicated Miller indices, for Co(OH)2 that can be used as a reference. ...49
Figure 3.2. XRD profiles of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 demonstrating the
development of the NixMnxCo(1-2x)OOH structure after post-synthetic hydrothermal treatment for 24 hours. ...52 Figure 3.3. TGA measurements (15 °C/ min, dry air) for NixMnxCo(1-2x)(OH)2 as
prepared by traditional co-precipitation (a) and after post-synthetic hydrothermal treatment (b). ...53 Figure 3.4. SEM images of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 (x = 0.15) (a) as prepared by
co-precipitation, (b) after hydrothermal and (c) after microwave assisted post-synthetic hydrothermal treatment. ...56 Figure 3.5. SEM images of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 (x = 0.00) submitted to a) 5
hours and b) 24 hours of post-synthetic hydrothermal treatment....57 Figure 3.6. SEM images of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 as prepared by co-precipitation for the indicated concentration of x. ...58 Figure 3.7. XRD profiles of LiNixMnxCo(1-2x)O2. (bottom black line = precursor
hydroxide as prepared by co-precipitation; middle red line = precursor after hydrothermal (5 hours), top blue line = after
microwave assisted hydrothermal treatment and the green lines in the
x = 0.00 quadrant is a representation of the Bragg peaks, with
indicated Miller indices, for LiCoO2 that can be used as a reference. ...60 Figure 3.8. SEM images of LiNixMnxCo(1-2x)O2 (x = 0.15) synthesized from the
hydroxide precursors (a) as prepared by co-precipitation, (b) after 5 hr hydrothermal and (c) after microwave assisted post-synthetic hydrothermal treatment...62 Figure 3.9. Capacity vs cycle number for LiNixCo(1-2x)MnxO2 charged to 4.2V.
The hydroxides precursors were as-prepared by co-precipitation (▲red), after hydrothermal (x black) and after microwave assisted post-synthetic hydrothermal treatment (+ blue). The
charge-discharge curves consist of 5 cycles at a rate of 5 mA g-1 followed by 50 cycles at 30 mA g-1. ...64
Figure 3.10. Capacity vs cycle number for LiNixCo(1-2x)MnxO2 charged to 4.5V. The hydroxides precursors were as-prepared by co-precipitation (▲red), after hydrothermal (x black) and after microwave assisted post-synthetic hydrothermal treatment (+ blue). The
charge-discharge curves consist of 45 cycles at a rate of 30 mA g-1. ...66 Figure 4.1. XRD profiles of NixMnxCo(1-2x)(OH)2,synthesis based on urea
decomposition for the indicated value of x. (bottom black line = under hydrothermal conditions; middle red line = microwave
assisted hydrothermal and top blue line = reflux). ...81 Figure 4.2. XRD profiles of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 synthesized using the
decomposition of urea under hydrothermal conditions for 24 hours. ...82 Figure 4.3. TGA measurements (15 °C/min) for NixMnxCo(1-2x)(OH)2
synthesized using the decomposition of urea via the hydrothermal method (top red line x = 0.00; bottom blue line x = 0.50). ...84 Figure 4.4. XRD profiles of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 synthesized using the
decomposition of urea via hydrothermal conditions after heating to 500°C in He...84 Figure 4.5. TGA measurements (15 °C/min) for NixMnxCo(1-2x)(OH)2
synthesized using the decomposition of urea via the hydrothermal method (top red line); and synthesized by the traditional
co-precipitation method (bottom blue line) (x = 0.00). ...86 Figure 4.6. SEM images of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 synthesized using the
decomposition of urea via the hydrothermal method. ...89 Figure 4.7. SEM images of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 synthesized using the
decomposition of urea under microwave assisted hydrothermal conditions. ...90 Figure 4.8. SEM images of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 synthesized using the
decomposition of urea under reflux conditions...91 Figure 4.9. Comparison of particle size and morphology for
(b) microwave assisted hydrothermal conditions and (c) reflux conditions. Left column scale bar of 5 µm and right column of 30 µm, x = 0.30. ...93 Figure 4.10. Photograph of the solutions containing NixMnxCo(1-2x)(OH)2 (x =
0.00 to 0.50) prepared under reflux conditions without any atmospheric controls in a) and in (b) for NixMnxCo(1-2x)(OH)2 (x = 0.30) synthesized using reflux conditions under a purge of argon...95 Figure 4.11. XRD profiles of LiNixMnxCo(1-2x)O2. (bottom black line = from
precursor prepared under hydrothermal conditions; middle red line = from precursor prepared under microwave assisted hydrothermal conditions, top blue line = from precursor prepared under reflux conditions and the green lines in the x = 0.00 quadrant is a
representation of the Bragg peaks, with indicated Miller indices, for LiCoO2 that can be used as a reference. ...96 Figure 4.12. SEM images of LiNixMnxCo(1-2x)O2 (x = 0.30) prepared with
hydroxide precursors (a) prepared under hydrothermal conditions, (b) microwave assisted hydrothermal conditions and (c) reflux conditions. Left column scale bar of 5 µm and right column of 30 µm. ... 100 Figure 4.13. Capacity vs cycle number for LiNixMnxCo(1-2x)O2 (x = 0.15)
charged to 4.2V. Comparison of different methods used to achieve the required temperature to decompose urea. Hydrothermal condition (□ black); microwave assisted hydrothermal (+ red) and reflux (x blue). The charge-discharge curves consist of 5 cycles at a rate of 5 mA g-1 followed by 50 cycles at 30 mA g-1. ... 101 Figure 4.14. Comparison of the capacity vs cycle number for
LiNixMnxCo(1-2x)O2 charged to 4.2V with hydroxides precursors prepared from the co-precipitation under hydrothermal conditions for the decomposition of urea (● black) to hydroxides prepared using the traditional co-precipitation method (+ green). The charge-discharge
curves consist of 5 cycles at a rate of 5 mA g-1 followed by 50 cycles at 30 mA g-1... 103 Figure 5.1. XRD profile of LiFePO4 synthesized by the traditional hydrothermal
method (red) and the green lines indicate the reference spectra of LiFePO4... 112 Figure 5.2. XRD profile of LiFePO4 synthesized under hydrothermal conditions
using the thermal decomposition of urea (blue), under micro-wave assisted hydrothermal condition (black) with the green lines
indicating the reference spectra of LiFePO4. ... 113 Figure 5.3. SEM images of LiFePO4 synthesized using the thermal
decomposition of urea under hydrothermal conditions. ... 114 Figure 5.4. XRD profile of LiFePO4 synthesized using the thermal
decomposition of urea and iron gluconate as precursor. ... 116 Figure 5.5. SEM images of LiFePO4 synthesized with iron gluconate. The black precipitate (a) and green precipitate (b)... 117 Figure 5.6. Measured capacity of LiFePO4 synthesized using the thermal
decomposition of urea, and iron gluconate. ... 120 Figure A.1. Rietveld refinement for NixMnxCo(1-2x)(OH)2 (x =0.00) obtained
after the hydrothermal post-synthetic treatment for 5 hours.Observed intensities: blue line; calculated intensities: red line; blue vertical bars: angular positions of Bragg reflections for Co(OH)2; black vertical bars : angular positions of Bragg reflections for CoOOH. 131 Figure A.2. Rietveld refinement plots for LiNixMnxCo1-2xO2 (x = 0.05): blue
line for observed reflections, red line for calculated reflections based on the LiCoO2 structure, grey line is the difference between the observed and the calculated reflections, and blue vertical lines are the Bragg positions for reference LiCoO2. ... 134 Figure A.3. Rietveld refinement plots for LiNixMnxCo(1-2x)O2 (x = 0.05): blue
line for observed reflections, red line for calculated reflections based on the LiCoO2 structure, grey line is the difference between the
observed and the calculated reflections, and blue vertical lines are the Bragg positions)... 137
Ah - Ampere-hour
a - Crystallographic lattice constant c - Crystallographic lattice constant
d - Separation of the planes of atoms in a crystal
E - Cell voltage e - Electron charge
EC - Ethylene carbonate EV - Electric vehicles
EDX - Energy dispersive X-ray spectroscopy DEC - Diethyl carbonate
F- Faraday constant
∆G - Gibbs free energy
i - Current
LiCoO2 - Lithium cobalt oxide LiPF6 - Lithium hexafluorophosphate
LiNixMnxCo(1-2x)O2 - Lithiated mixed metal oxide LiFePO4 - Lithium iron phosphate
n - Path length difference
NixMnxCo(1-2x)(OH)2 - Mixed metal hydroxide NixMnxCo(1-2x)OOH - Mixed metal oxyhydroxide
NMP - n-methyl pyrroldinone P - Power PVDF - Polyvinylidene difluoride QT - Theoretical capacity Qm -Measured capacity Rb - Bragg factor
Rwp - Weighted profile factor
SEM - Scanning Electron Microscopy TGA - Thermogravimetric Analysis V - Voltage
V - Crystallographic unit cell volume
x - Theoretical number of moles
x - Stoichiometric indices
XRD - X-ray diffraction Wh - Watt-hour
λ - Wavelength Ө - Incident angle
This thesis consists of two chapters composed of articles submitted to peer-reviewed journals and one other chapter containing non published results. The articles were prepared by the author under supervision of Dr. MacNeil. The major experimental parts were performed by the author. Dr. Joseph Wontcheu, post-doctoral fellow in Dr. MacNeil’s laboratory, aided with the analysis of X-ray diffraction data.
The above mentioned articles are:
Chapter 3: Post-synthetic treatments on NixMnxCo(1-2x)(OH)2 for the preparation of lithium metal oxides (submitted to Journal of Solid State Electrochemistry).
Chapter 4: A novel co-precipitation method towards the synthesis of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 for the preparation of lithium metal oxides (submitted to Journal of Power Sources).
I would first like to thank my supervisor, Dr. Dean MacNeil, who encouraged me during this work even during the more difficult moments. I feel very fortunate to have had the chance to work with him.
I would also like to thank every member of Dr. MacNeil’s laboratory. I greatly enjoyed working with the entire team. Special thanks are due, in particular, to Serge Lavallée and Nathalie Ravet, who were there in the beginning of this work, great friends in addition to shearing their knowledge about lithium-ion battery electrochemistry with me. Thanks to Dr. Joseph Wontcheu who collaborated with me on the work presented here, especially the X-ray diffraction experiments, and who also contributed to the preparation of the articles in which we will publish our results. I would also like express my enormous gratitude to everybody from the administration of the University of Montréal chemistry department.
Finally, a special thanks to my family and friends who in same way, supported this experience.
1.1 General Introduction
A battery is a group of interconnected electrochemical cells that converts stored chemical energy into electricity. A battery has two main functions: to act as a portable source of electric power and to store energy originating from an external source [1-2]. They are very complex devices that involve numerous aspects of science, such as chemistry and physics, tackling aspects such as thermodynamics, kinetics and transport phenomena. Consequently, the study of any battery system is a very challenging process .
Figure 1.1 represents a basic electrochemical cell. In a simplified way, a battery is composed of two electrodes: the cathode (or positive electrode), the anode (or negative electrode) and an electrolyte that spans the two electrodes. The cathode is the electrode associated with the reduction reaction, while the anode is the electrode associated with the oxidation reaction. The electrolyte provides ionic mobility between the two electrodes that are physically separated from one another . Normally, the term battery is used to refer to a series of
interconnected electrochemical cells, but it is now commonly accepted as the designation of a single electrochemical cell.
Figure 1.1: Representation of a basic electrochemical cell during discharge.
Many chemical compounds can exist in more than one oxidation state. These compounds can either donate or accept electrons in a series of reduction-oxidation (redox) reactions. This electron transfer ability is ideal when they are employed as components for the electrodes of batteries . An example of a redox reaction within a battery is:
Ax+(aq) + By+(aq) A(x+1)+(aq) + B (y-1)+(aq) ,
where, (Anode) Ax+(aq) – ne- A(x+n)+(aq) , and (Cathode) By+(aq) + ne- B(y-n)+(aq) .
POWER DEVICE CATHODE ELECTRO-LYTE ANODE e- e -- + IONS POWERED DEVICE POWER DEVICE CATHODE ELECTRO-LYTE ANODE e- e -- + IONS POWERED DEVICE
The first modern concept for a battery was reported by Alessandro Volta in the beginning of the 19th century . Since then, the technological development in battery science has improved constantly, although at a much slower pace when compared to the electronic industry [4-6]. Currently, the increasing demand for mobile electronic products, the environmental concerns with greenhouse gas emissions and the impact of our dependence on foreign fossil fuels, has encouraged research into alternative and renewable energy sources. Batteries will be an integral part of any solution for these important technology hurdles [4-5, 7]. More recently, the transportation industry has spearheaded the need for better battery technologies in order to initiate a revolution in transportation methods, namely EVs (electric vehicles) [7-8].
The current battery market for high end portable electronics is based on a rechargeable lithium-ion technology, due to its large energy density, higher voltage and longer life time compared to other battery systems [4, 9]. In rechargeable (or secondary) batteries, the redox reactions within an electrode are reversible. At the end of discharge, when the stored energy inside the battery is depleted, the application of an external current in the opposite direction (by a charging system) can recharge the battery. In rechargeable batteries this charge/discharge process can be repeated numerous times without the destruction of the electrode material. Contrary to this, primary batteries do not partake in reversible oxidation-reduction reactions and thus cannot be recharged [1-3].
A very judicious choice of electrode material is necessary towards the success of a rechargeable battery. Each specific application requires an appropriate material selection process. The performance of a battery can be evaluated by numerous properties, such as its electrochemical specific capacity (mAh g-1), cell voltage (V), energy density (WhK g-1) and electrical power (WK g-1). The electrochemical capacity of a battery is given by the number of electrons exchanged during the redox reaction and its molecular weight, while a batteries voltage is determined by the difference between the chemical potential of the two redox reactions (anode and the cathode) . The theoretical capacity (QT) of a cell can be calculated as:
QT = x(nF) , (1.1)
where x is the theoretical number of moles associated with the complete electrochemical reaction within the cell, n is the number of electrons involved in the redox reaction and F is Faraday’s constant (96490 C mol-1). In reality, the measured capacity (Qm) of a cell is always lower than QT. The theoretical specific capacity of a cell is defined by the theoretical capacity divided by the total mass of the cell. The theoretical energy available for a reaction involving the transfer of 1 mol of electrons is given by:
where Ecell is the voltage of the cell. Energy (∆G) is commonly expressed by watt hour (W.h) in the electrochemical literature. The power (P) delivered by a battery during the electrochemical reaction is given by the product of the current delivered by the battery and its cell voltage:
P = iEcell , (1.3)
where i is current flowing through the system. As mentioned above, rechargeable lithium-ion batteries are the most widely used power source in high-end portable electronics. They are one of the best options for the development and widespread use of electrical vehicles. This popularity is because lithium-ion batteries have a large energy density and high cell voltage compared to other electrochemical storage devices. In addition, numerous compounds have proven to be successful electrodes for use under specific conditions [5, 10]. The lithium-ion battery was first commercialized by SONY in 1991 using a lithiated cobalt oxide (LiCoO2) as the cathode material and a carbon anode (Figure 1.2) . The battery was assembled in a jellyroll fashion using a microporous polymer sheet as a separator between the electrodes to inhibit an electrochemical short circuit within the cell. The electrode roll was then placed into a metallic case and filled with electrolyte prior to sealing the case with a top .
Figure 1.2: Representation of a commercial cylindrical lithium-ion battery .
Today, the basic composition of a lithium ion battery has not changed dramatically from the original design. Typically, a common commercial lithium-ion battery is composed of a graphite anode, a LiCoO2 cathode, an electrolyte composed of a lithium salt (ex.: LiPF6) dissolved in an organic solvent and a polymeric separator. Figure 1.3 shows the operation of a typical lithium-ion battery. Upon discharge, the “so called” cathode material stores Li+ cations from the electrolyte and electrons from the external circuit, resulting in the reduction of the oxidation state of the transition metal ions within the cathode material [5, 7]. The anode, during discharge, acts releasing Li+ cations into the electrolyte and electrons to the external circuit. Lithium ions are transported by the electrolyte while electrons flow through the external circuit. The reactions of the anode and cathode electrodes are represented below:
(Full discharge reaction) LixC6(s) + Li(1-x)CoO2 C6 + LiCoO2 , (Anode reaction) LixC6 (s) xLi+ + 6C(s) + xe- ,
(Cathode reaction) xLi+ + Li(1-x)CoO2 + xe- LiCoO2 .
Figure 1.3: Representation of a typical lithium-ion battery during discharge
On charge the reaction shown above are reversed and the necessary energy for the reaction comes from the external charger. Whittingham  has summarized the general requirements for successful use of a cathode material in rechargeable lithium batteries. These are highlighted as followed:
• the material must be composed of a reducible/oxidizable ion; • the material must be thermally and chemically stable;
• the material must be environmentally benign and obtained at an affordable cost;
• the material must react reversibly with lithium;
• and the material must present high voltage, capacity and energy density.
Intercalation compounds are structures that do not undergo a dramatic structural change upon the insertion of a guest species. Therefore they represent the ideal type of material for use as an electrode material in rechargeable batteries. As lithium is continuously inserted and removed from the structure, the host will only see a small change of its structure, which should provide long life to the host for the numerous electrochemical reactions in which they will partake during its life time . The research and commercialization of cathode materials for lithium-ion batteries have focused essentially on two classes of intercalation materials. The first are layered compounds, exemplified by LiTiS2, LiCoO2, and more recently LiMnxNixCo(1-2x)O2 (Figure 1.4a). While compounds within the second class have a more open structure and are exemplified by MnO2, vanadium oxides and more recently LiFePO4 (Figure 1.4b) . In the study presented here, we will be concerned with the preparation of two cathode materials from these groups; namely LiFePO4 and LiMnxNixCo(1-2x)O2.
Figure 1.4: Structure of (a) LiCoO2 (layers of CoO6 octahedral, in blue, with
intercalated lithium in yellow) and (b) LiFePO4 (FeO6 octahedra, in red, PO4
tetrahedra in purple and intercalated lithium in green) [from 5].
1.1.1 Layered compounds
LiCoO2 has been the most widely used cathode material for rechargeable lithium-ion batteries due to its ease of fabrication, high energy density and excellent cycle life. Nonetheless, it presents elevated production costs due to the use of expensive cobalt metal, in addition, a number of incidents have raised concerns about its safety[12-14]. Several alternatives have been reported, such as the partial replacement of cobalt by nickel and/or manganese. These LiNixMnxCo(1-2x)O2 material, as with LiCoO2, have a hexagonal structure (α-NaFeO2), indexed on the R3m crystallographic space group. They can be regarded as a substitution of Ni2+ and Mn4+ into the Co3+ position . In 2001 the groups of Ohzuku  and Dahn  demonstrated that LiNixMnxCo(1-2x)O2
was capable of delivering a stable capacity of ~ 160 mAh g-1 under a current density of 40 mAh g-1. Generally, it is cycled between the fully lithiated discharge state (~ 3.0 V vs Li/Li+) and a partially delithiated charge state (~ 4.2 V vs Li/Li+). The performance of these materials is dependent upon their structure, composition, synthesis method and voltage [17-20]. Mixed metal hydroxides, NixMnxCo(1-2x)(OH)2, are typically used as the precursors in the preparation of LiNixMnxCo(1-2x)O2. These hydroxides are traditionally synthesized through a co-precipitation method that consists of precipitating a mixture of metal salts rapidly within a basic solution[16, 21]. The hydroxides are subsequently oxidized by air in the presence of a lithium salt at elevated temperatures to form the electrochemical active lithium metal oxide. The traditional co-precipitation method usually leads to a material with a small particle size. Morphology and particle size have a large effect on the performance of these cathode materials, as they are important parameters towards the creation of dense electrodes . These properties are strongly affected by the nature of the hydroxide precursor. In spite of numerous works, LiNixMnxCo(1-2x)O2 still requires further investigation in order to improve electrochemical performance, as well as its thermal and chemical stability.
1.1.2 Olivine compounds
Since its discovery as an electrode material in 1997, much attention has been paid to lithium iron phosphate (LiFePO4) for the replacement of LiCoO2 as electrode material in commercial Li-ion batteries . One of the main advantages for LiFePO4 is that it is a natural mineral (triphylite) composed of elements that are abundant, inexpensive and environmentally benign. The electrochemical active LiFePO4 presents an orthorhombic structure based on the
Pnma crystallographic space group with FeO6 octhaedra and PO4 tetrahedra . This structure provides a one-dimensional tunnel where Li+ can migrate. The discharge potential of LiFePO4 is ~ 3.5 V (vs Li/Li+) providing a specific theoretical capacity of 170 mAh g-1 [5, 22-24]. A major issue toward the development of LiFePO4 is its low electronic conductivity (~ 10-9 S/cm) at room temperature. The low electronic conductivity limits the ability of the material to deliver high capacity at elevated discharge rates. Ravet et al. have demonstrated that a surface coating of a conductive carbon layer on LiFePO4 can significantly improve the electrochemical performance increasing the conductivity of the material .
1.2 Motivation and Objectives
In this master’s thesis, we were interested in investigating novel synthetic approaches and treatments for the preparation of cathode materials used in lithium-ion batteries. The main results are grouped in two articles that are presented in chapter 3 and 4 and a chapter containing unpublished data. The first article describes two new post-synthetic treatments to enhance the particle size of mixed metal hydroxides (precursors for the electrochemical active lithiated mixed metal oxides). These treatments led to an increase in the tap density of the material and this should lead to an electrode with higher density. This is an important issue to commercial lithium-ion battery manufacturers since it leads to batteries high higher energy density. In addition, this is the first time that a post-synthetic treatment in solution has been shown as traditionally, the treatments on the hydroxides are performed after isolation and drying of the product. These approach leads to a simplification of the manufacturing process which could bring about savings to the manufacturing costs of lithium-ion batteries.
The second article describes a novel synthetic approach to the precipitation of mixed metal hydroxides based on the thermal decomposition of urea. The decomposition of urea creates the required basic chemical
environment for the precipitation of hydroxides. Traditionally the synthesis of mixed metal hydroxides is carried out at room temperature. The synthesis shown here is at higher temperatures, which allow for a more homogenous precipitation method and the possibility of increasing the particle density of mixed metal hydroxides. Finally, chapter 5 reports on the results obtained with the synthesis of lithium iron phosphate using the thermal decomposition of urea that was introduced in chapter 4.
The specific objectives of this thesis were:
• to develop a novel synthetic approach that can be used for the preparation of lithium iron phosphate and mixed metal hydroxides,
• to develop different post-synthetic treatments to enhance the properties of hydroxides;
• to characterize LiFePO4, mixed metal hydroxides and oxides materials with X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM), thermal and other chemical analysis tools such as thermogravimetry (TGA) and elemental analysis;
• and to evaluate LiFePO4 and LiNixMnxCo(1-2x)O2 materials as cathode materials in lithium-ion batteries by electrochemical analysis.
1. Winter, M.; Brodd, R. J. Chem. Rev. 2004, 104, 4245.
2. Vincent, C. A.; Scrosati, B. Modern Batteries 1997, John Wiley & Sons Inc., New York.
3. Linden, D. Handbook of Batteries. McGraw-Hill, Inc.: New York, 1995. 4. Palacin, M. R. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2565.
5. Whittingham, M. S. Chem. Rev. 2004, 104, 4271.
6. Armand, M.; Tarascon, J.-M. Nature 2008, 451, 452. 7. Scrosati, B.; Garche, J. J. Power Sources 2001, 195, 2419.
8. Li, H.; Wang, Z.; Chen, L.; Huang, X. Adv. Mater. 2009, 21, 4593.
9. Kang, K.; Meng, Y. S.; Bréger, J.; Grey, C. P., Ceder, G. Science 2006,
10. Goodenough, J. B.; Kim, Y. Chem. Mater. 2010, 22, 587.
11. Nagaura, T.; Tozawa, K. Prog. Batteries Solar Cells 1990, 9, 209.
12. Amatucci, G. G.; Tarascon, J.-M.; Klein, L., C. Solid State lonics 1996, 83, 167.
13. Numata, K.; Sakaki, C.; Yamanaka, S. Chem. Lett. 1997, 26, 725. 14. Liu, Z.; Yu, A.; Lee, J.Y. J Power Sources 1999, 81-82, 416. 15. Ohzuku, T.; Makimura, Y. Chem. Lett. 2001, 30, 744.
16. Lu, Z.; MacNeil, D. D.; Dahn, J. R. Electrochem. Solid State Lett. 2001, 4, A191.
17. Jouanneau, S.; Eberman, K. W.; Krause, L. J.; Dahn, J. R. J. Electrochem.
Soc. 2003, 150, A1637.
18. Barkhouse, D. A. R.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc 2005, 152, A746. 19. Zhao, X.; Zhou, F.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2008, 155, A642. 20. van Bommel, A.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2009, 156, A362. 21. Lu, Z.; MacNeil, D. D.; Dahn, J. R. Electrochem. Solid-State Lett. 2001,
22. Padhi, A. K.; Nanjundaswamy, K. S.; Goodenough, J. B. J. Electrochem.
Soc. 1997, 144, 1188.
23. Zaghib, K.; Striebel, K.; Guerfi, A.; Shim, J.; Armand, M.; Gauthier, M.
Electrochim. Acta 2004, 50, 263.
24. Whittingham, M. S.; Song, Y.; Lutta, S.; Zavalij, P. Y.; Chernova, N. A. J.
Mater.Chem. 2005, 15, 3362.
25. Ravet, N.; Chouinard, Y.; Magnan, J.-F.; Besner, S.; Gauthier, M.; Armand, M. J. Power Sources 2001, 97-98, 503.
2.1 Synthesis and post-synthetic treatments
The experimental work of this thesis concentrated on the synthesis of cathode material for lithium-ion batteries using a hydrothermal synthetic method. The hydrothermal synthetic method uses an aqueous solution of dissolved precursors and elevated temperature/pressure for the preparation of crystalline materials . This method is common throughout geology as most minerals within the earth’s crust are grown under hydrothermal conditions; triphylite (composed mainly of LiFePO4) is an example. Here, we used the hydrothermal method as a post-synthetic treatment on mixed metal hydroxides obtained by the traditional co-precipitation method (chapter 3) as well as to the synthesis of mixed metal hydroxides (chapter 4) and LiFePO4 (chapter 5). Figure 2.1 shows two different types of autoclaves used for the hydrothermal synthesis. The auto-clave in Figure 2.1a is a simplified model and the one in Figure 2.1b is a more sophisticated auto-clave equipped with pressure display and inlets to control the atmosphere inside the container.
Figure 2.1: Hydrothermal autoclaves. Simple autoclave without any adapters
(a) and with a few gas/pressure and stirring adapters (b).
During the course of this thesis a micro-wave assisted hydrothermal method was also investigated for the synthesis and post-synthetic treatments. The microwave assisted method would significantly reduce the reaction time required, which would provide a significant amount of energy savings to the synthesis. Figure 2.2 shows the micro-wave equipment used during this investigation .
Figure 2.2: Micro-wave equipment and turntable used for the micro-wave
assisted hydrothermal technique.
2.1.1 Traditional co-precipitation of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 and hydrothermal
and micro-wave assisted hydrothermal post-synthetic treatments
As mentioned in the chapter 1, mixed metal oxides have been successfully used as a cathode material in lithium-ion batteries. Mixed metal hydroxides are the typically precursors in the synthesis of these oxides. The hydroxides are traditionally prepared by a co-precipitation method that leads to a material with a small particle size. Generally hydroxides with a small particle size tend to generate oxides with low tap density and thus electrodes of low density. In the literature multiple strategies have been reported to increase the particle size and density of these hydroxides [3-7]. Here, we proposed two
different post-synthetic heat treatments with the goal of increasing the particle size of mixed metal hydroxides and ultimately increase the performance of the oxides prepared with these treated hydroxides. Chapter 3 of this thesis will report in detail these post-synthetic treatments.
The synthesis of mixed metal hydroxides (NixMnxCo(1-2x)(OH)2;x = 0.00, 0.05, 0.15, 0.30, 0.45 and 0.50), were performed through a co-precipitation method that consists of precipitating a mixture of metal salts within a basic solution . Nitrate salts of Co, Ni and Mn were chosen as the metal sources (Co(NO3)2.6H2O (98%), Ni(NO3)2.6H2O (98%), Mn(NO3)2.6H2O (98%)) while LiOH.H2O (98%) (Aldrich) was used to create the alkaline medium for the precipitation. All solutions were prepared in distilled and degassed water. A solution containing the mixed metal nitrates with the desired stoichiometries (0.4 M) was slowly dropped into a stirred basic solution of LiOH (1.2 M) using a pump delivering the metal solution at ~ 3 mL/min. During the precipitation the atmosphere was controlled with Ar to prevent the oxidation of the precipitating hydroxides. After delivering the metal solution and rinsing with water to ensure complete delivery of all metal salts, three different post-synthetic routes were developed. In the first route the hydroxides were isolated directly from the co-precipitation after rinsing with distilled water and these samples were used as standard hydroxides for the study of the post-synthetic treatments. The second route consisted of a post-synthetic hydrothermal treatment in which the aqueous solution containing the hydroxides was transferred into a Teflon container and
placed within a sealed digestive vessel (Parr). The vessel was then placed in an oven at 180 °C for 5 or 24 hours. In the third route a microwave assisted hydrothermal treatment was applied. Here, the solution was sealed in closed Teflon liners, which were placed in a turntable for uniform heating within a microwave digestion system (MARS5, CEM). The system operated at a frequency of 2.45 GHz and a power of 1200 W. The temperature of the microwave was ramped rapidly to 180 °C and kept under these hydrothermal conditions for 15 min. In all cases the precipitate after treatment was rinsed several times with distilled water and dried overnight under dry air. Micro-wave assisted hydrothermal experiments were performed at the Laboratory of Combinatory Chemistry within the Université de Montréal.
2.1.2 Co-precipitation of NixMnxCo(1-2x)(OH)2 based on the thermal decomposition of urea
With the same goal of increasing the particle size of the mixed metal hydroxides, a novel precipitation approach was developed. This novel precipitation method was based on the thermal decomposition of urea. As urea decomposes the pH of its solution increases and it results in the precipitation of the hydroxides from solution. The precipitation of hydroxides from urea decomposition takes place from a solution containing metal salts at temperatures
higher than 90 °C. Chapter 4 reports in detail the precipitation of mixed metal hydroxides with the thermal decomposition of urea.
The same series of hydroxides mentioned in section 2.1.1 (NixMnxCo(1-2x)(OH)2; x = 0.00, 0.05, 0.15, 0.30, 0.45 and 0.50) were prepared using Co(NO3)2.6H2O (98%), Ni(NO3)2.6H2O (98%), Mn(NO3)2.6H2O (98%) and the alkaline medium was obtained with the thermal decomposition of urea (NH2CONH2 Aldrich). All solutions were prepared in distilled and degassed water. An aqueous solution containing the mixed metal salts with the desired stoichiometry (0.4 M) and NH2CONH2 (1.2 M) was prepared and stirred for several minutes. The initial pH value was ~ 5. Three different routes were developed to achieve the temperature for the thermal decomposition of urea and subsequent precipitation of the hydroxides. The first route consisted of a hydrothermal treatment in which the aqueous solution of the metal salts and urea was transferred into a Teflon container and placed within a sealed digestive vessel (Parr). The vessel was then placed in an oven at 180 °C for 5 hours. In the second route a microwave assisted hydrothermal treatment was applied. Here, the solution was sealed in closed Teflon liners, which were placed in a turntable for uniform heating within a microwave digestion system (MARS5, CEM). The system operated at a frequency of 2.45 GHz and a power of 1200 W. The temperature of the microwave was ramped rapidly to 180 °C and kept under these hydrothermal conditions for 15 min. For the third route the aqueous solution was heated under reflux conditions at 100 °C for 5h. The pH at the end
of all of these reactions was ~ 7. A traditional co-precipitation reaction was also prepared for comparison by following the methods described in section 2.1.1. In all cases the precipitate was rinsed several times with distilled water and dried overnight under dry air.
2.1.3 Synthesis of LiNixMnxCo(1-2x)O2
The mixed metal hydroxides prepared in sections 2.1.1 and 2.1.2 were used in the synthesis of the lithiated mixed metal oxides. As already mentioned these oxides are electrochemical active and can be used as cathode materials in lithium-ion batteries.
Final oxides (LiNixMnxCo(1-2x)O2; x = 0.00, 0.05, 0.15, 0.30, 0.45 and 0.50), were prepared by mixing the precursors hydroxides with an excess (3%) amount of LiOH (LiOH.H2O, 98% Aldrich). The oxidation of the hydroxides was performed in two different heating steps. Initially, a uniform mixture of the hydroxides with LiOH was pelletized and heated at 500 °C for 3 h in air to eliminate all sample’s humidity. The pellet was grounded, pelletized again and heated at 900 °C for 3 h in air. In the second heating step, the oxidation of the hydroxide into oxide, by the presence of the atmospheric O2, take place and we have the formation of lithiated mixed metal oxides. Both heating steps are followed by a quench cooling (between large copper plates). A fast cooling is
necessary to stabilize the high temperature structure of the obtained oxide and thus ensuring that all metal ions are locked into the ideal layered structure.
2.1.4 Hydrothermal synthesis of LiFePO4
During the course of this thesis, we synthesized lithium iron phosphate (LiFePO4) and these samples were tested as cathode material for lithium ion batteries. A hydrothermal method was used for their synthesis using precursors never before tested in the literature. Chapter 5 will report in detail the hydrothermal synthesis of LiFePO4 used in the thesis.
LiFePO4 was prepared using iron sulfate (FeSO4.7H2O) (98%) or iron gluconate (OHCH2[CH(OH)]4CO2)2Fe.2H2O) as iron sources. Lithium hydroxide (LiOH.H2O) or lithium dihydrogen phosphate, (LiH2PO4) as lithium sources and phosphoric acid, H3PO4 (98%) was used (when needed) as the phosphate source. When LiH2PO4 was the lithium source, solutions also contained urea (NH2CONH2) to initiate the precipitation. All solutions were prepared using distilled water. In a standard experiment, a 3:1:1 ratio of Li:Fe:P (LiOH:FeSO4:H3PO4) was used at a concentration of 22 g/L in water using ascorbic acid as a reducing agent for iron [9-10]. The auto-clave (125 mL Parr reactor) was filled with 90 mL of the solution, sealed and then heated at 180 °C for 5 hours. The synthesis of LiFePO4 based on the thermal decomposition of
urea was performed by modifying the standard hydrothermal synthetic conditions using a 20% excess of urea with respect to iron and LiH2PO4 instead of LiOH. LiH2PO4, FeSO4 and NH2CONH2, in a molar ratio of 1:1:1.2, were combined in water and heated to 180 °C for 5 hours. For both synthetic methods the resultant precipitate was isolated and washed with a large amount of water, followed by drying under vacuum for 3 hours. The micro-wave assisted hydrothermal method was also used to determine the effect that a different heating method and reaction time would have on the obtained LiFePO4. The same solutions, as described previously, were used in the microwave reaction but the samples were sealed in closed Teflon liners, which were placed in a turntable for uniform heating within a microwave digestion system (MARS5, CEM). The system operated at a frequency of 2.45 GHz and a power of 1200 W. The temperature of the microwave was initially ramped rapidly to 180 °C and kept under these hydrothermal conditions for 15 min. The precipitate was washed and dried as before.
LiFePO4 has a very low electronic conductivity and to overcome this difficulty as well as to maximize the electrochemical performance of the LiFePO4 a carbon coating is necessary. The formation of a carbon coating, consisted of adding an aqueous solution containing 5% of β-lactose to the as-synthesized LiFePO4 followed by the evaporation of the solvent overnight. The resultant powder was then heated at 700 °C for 3 hours under an N2 atmosphere to decompose the lactose into a conductive carbonaceous material.
2.2.1 Powder X-ray diffraction (PXRD)
In 1912, Max von Laue suggested that crystalline substances act as three-dimensional diffraction gratings for x-ray since they have wavelengths similar to the spacing of atomic planes in a crystal. If we consider a plane of atoms as a mirror, and a crystal as a stack of these atomic planes with a
separation of length d (Figure 2.3), the path-length difference of the two rays can
be described as:
AB + BC = 2d sinθ , (2.1)
where θ is the incident angle, AB and BC are the length between point A and B and between point B and C, respectively. When the path-length is an integral multiple of wavelengths, λ, (AB + BC = nλ), the reflected waves are in phase and interfere constructively. Thus constructive interference will be observed when Bragg law (nλ = 2dsinθ; where n = 1, 2, 3…) is respected . Finally, diffraction is observed when the angle θ satisfies Bragg’s law. By scanning the sample through a range of 2θ angles, all possible diffraction directions of the lattice should be attained due to the random orientation of the powdered material. Figure 2.4 shows a schematic representation of a powder X-ray diffractometer. The diffractometer consists of: the X-rays source or the X-ray tube; optics elements for the incident beam, that will condition the beam before it is focussed on the sample; a goniometer that holds and moves the sample stage, various optics, and a detector that will count the X-rays diffracted by the sample.
Figure 2.4: Schematic representation of a powder X-ray diffractometer .
The crystalline phase of the samples and unit cell parameters were characterized by powder X-ray diffraction (XRD, Bruker D8 Advance) using Cu Kα radiation, the scan was performed with a step size of 0.025° and step time of 15 s in the diffraction angle range of 2 θ from 15 to 60 or 80° (where, 2 θ is the sum of the angles between the X-ray source and the sample and the sample and the detector). For mixed metal hydroxides and oxides the region of interest is between the diffraction angle of 15 and 60°, since the main Bragg diffraction peaks for these samples occur in this region. For LiFePO4 the main Bragg peaks that will characterize the sample appear between a 2θ of 15 to 80° (the diffraction peaks of a compound can only be observed at angles (2θ) in which the Bragg’s law is respected for a specific crystalline structure, this is the reason
they are called Bragg peaks). Typical sample preparation involved thorough grinding of the sample using a pestle and an agate mortar. When necessary, structural refinement was achieved by the Rietveld refinement method.
The single crystal X-ray diffraction is a highly accurate technique for the determination of the atomic structure of solid compounds. In a single crystal X-ray diffraction the whole crystal is diffracted as the diffractometer operate in a three dimensional position. However, the production of single crystals is not a simple task for many materials. As a result, powder X-ray diffraction is a very important technique. In powder diffraction only a small fraction of the crystals (powder may contains many crystals) are correctly oriented to diffract at one time and the diffractometer is one dimensional (see Figure 2.4). The diffraction pattern from polycrystalline powders can be described as a one-dimensional projection of the three-dimensional diffraction data that result in partial or complete overlapping of some diffraction peaks. The Rietveld method is used to resolve the overlap of peaks .
In the Rietveld method of analysis, the powder diffraction data of the crystal structure is refined by fitting the observed diffraction pattern to a calculated diffraction pattern. The diffraction pattern of a compound can be
calculated when the space group symmetry, unit cell dimensions, type of atoms, relative coordinates of atoms in the unit cell, atomic site occupancies and the atomic displacement parameters are known . The fitting is the most accurate procedure resulting in observed peak positions, full widths at half maximum, and integrated intensities of individual Bragg reflections. It is based on the minimization of the difference between observed and calculated diffraction patterns using a non-linear least squares technique. The refinement is achieved in two steps, the pattern matching and full Rietveld. Lattice parameters are refined during the pattern matching. The refinement continues by taking into account a structural hypothesis, then the relative atomic coordinates of each atom in the compound are introduced, the site occupation factor, the temperature coefficient (isotropic and anisotropic), while setting an initially lattice parameters values to those refined at the pattern matching. At the end of the refinement all these parameters are refined once. The agreement between experimental and calculated diffractograms for the hypothesis of the structural consideration is judged by the reliability factors: the weighted profile factor (RWP) (measures the similarity between the calculated and experimental diffraction patterns) and the Bragg factor (RB) (measures the agreement between the intensities of a calculated diffraction pattern of a compound and those measured experimentally).
The structure of the mixed metal hydroxides and oxides (reported in chapter 3 and 4) of this thesis has been determined from the refinement of the diffraction patterns of the X-rays by Rietveld method. More detailed examples are shown in the Appendixes A, B and C. All X-ray diffraction experiments
within this thesis were performed at the X-Ray Diffraction Laboratory of the chemistry department of Université de Montréal.
2.2.2 Scanning electron microscopy (SEM)
SEM is an analytical technique that can give information on the morphology and chemical composition of a sample. In this technique, a focalized electrons beam of high energy is used. Figure 2.5 shows a schematic representation and a photo of a scanning electron microscope. In the left side of this figure, we can see the microscope column, sample chamber, and vacuum system and in the right side the computer, monitor, and controls of the instrument. The “electron gun” is the source of the electrons beam. The condenser lenses control the diameter and focus of the beam. The electrons beam focused on the sample is either absorbed or scattered, from this interaction between the sample and electrons, a signal is generated, detected and electronically processed to produce an image. The electron beam is scanned over the entire surface of the sample. The resultant image contains information about the sample's surface morphology [11, 14-15].
Figure 2.5: Schematic representation and a photo of a scanning electron
The bulk of the SEM data of this thesis was collected on a Hitachi S-4300 microscope and the elemental quantitative composition analysis was done in a microscope equipped with an energy dispersive X-ray spectrometer (EDX) (EAS 1108, Fisions Instruments). EDX is an elemental quantitative micro analytical technique that uses the characteristic spectrum of X-rays emitted by a sample after excitation of high-energy electrons to obtain information about the elemental composition. When samples are bombarded by the electrons beam of the SEM, electrons are ejected from the atoms on the sample’s surface. A resulting electron vacancy will be filled by an electron from a higher energy shell in the atom, and an X-ray will be emitted to balance the energy difference
between these two electrons. The EDX detector measures the emitted X-rays versus their energy. The energy of the X-ray is characteristic of the element from which it was emitted. A spectrum of the energy versus relative counts of the detected X-rays is obtained can be evaluated for qualitative and quantitative analysis of the elements present in the sample surface [11, 14-15]. Operating conditions on our microscope were 10 kV with a working distance of around 15mm. Experiments were performed at the Laboratory of Micro Fabrication of the École Polytechnique de Montréal.
2.2.3 Thermo-gravimetric analyses (TGA)
TGA is a technique that determines the changes in a sample’s weight in relation to the temperature and time, while a sample is subjected to a controlled temperature ramp program. Generally this technique can be very useful to investigate the thermal stability of a material, or to investigate its behavior in different atmospheres. In a typical TGA analysis, the sample under study is placed in a small inert crucible, which is attached to a microbalance of high precision within a furnace. The analysis is performed by gradually increasing the temperature of the furnace and the change in the sample weight is recorded. In this thesis, the technique was performed to evaluate the behavior of mixed metal hydroxides exposed to dry air (comparison between samples prepared by the traditional co-precipitation method and after hydrothermal post-synthetic
treatment) as well as to estimate the amount of intercalated water and/or ions into the hydroxides samples (prepared by the thermal decomposition of urea). The measurements were performed under a flowing He or dry air gas with a TA Instrument thermogravimetric analyser (SDT600) at 15 °C/min from room temperature to 500 °C. A typical experiment used about 20-50 mg of sample for analysis.
2.2.4 Electrochemical analyses
LiFePO4 and LiNixMnxCo(1-2x)O2 were being prepared for testing as cathode materials in lithium-ion batteries. The electrochemical evaluations of these samples, consisted of combining the active material (LiFePO4 or LiNixMnxCo(1-2x)O2) with 10% of a conductive carbon (Super-P Li, Timcal), and
10% polyvinylidene difluoride (PVDF) (Aldrich), 5.5% in N-methylpyrroldinone (NMP) (Aldrich) with an excess of NMP added to make
a slurry. The slurry (with 80% of active material) was then deposited on a carbon coated Al foil (used as current collector during the electrochemical tests) using a doctor blade. The solution of PVDF was used as a binder so that the electroactive material would maintain connection to the current collect over repeated charge/discharge cycles. The carbon was used to ensure that each active particle in the electrode would be connected electrochemically to the current collector. The slurry was then dried at 70 °C and electrodes 13 mm in
diameter were cut for cell assembly in a standard laboratory test battery (2032 coin-cell hardware (Hohsen), where 2032 signifies dimension of 20 mm in diameter and height of 32 mm) (Figure 2.6) using a single lithium metal foil as both counter and reference electrode and a Celgard 2200 as the separator between the two electrodes. Cells were assembled in an argon-filled glove box using 1M of LiPF6 salt dissolved in a mixture of solvents (ethylene carbonate (EC)/ diethyl carbonate (DEC) (3:1 by vol)) as electrolyte (UBE).
Casing Top (Negative Terminal)
Stainless Steel Spacer
Counter/Reference Electrode Separator
Casing Bottom (Positive Terminal) Stainless Steel Spring
Figure 2.6: Representation of a typical laboratory 2032 test battery (coin cell).
The electrochemical evaluations of the LiNixMnxCo(1-2x)O2 samples were performed by charging and discharging the cells between 2.2 and 4.2 V. The
voltage window of the test was chosen based on the voltage of the redox couples (Ni3+/4+, Mn3+/4+, Co3+/4+) vs Li/Li+. This was approximately 4 V. To obtain higher capacities from LiNixMnxCo(1-2x)O2, tests with a higher cutoff voltage were performed, as this would oxidize the higher stability metal. Two different current rates were used for our electrochemical evaluations. In the beginning of the tests, the current was 5 mA g-1 (applied current of 5 mA per 1 g of LiNixMnxCo(1-2x)O2) and this was subsequently increased to 30 mA g-1. Figure 2.7 shows the profile of time vs potential obtained with the two different current rates used. The smaller current rate provide quasi-equilibrium conditions which would lead to optimal test conditions and values as high as possible for capacity. Higher current rates allow faster charge and discharge cycles such that it is possible to evaluate the stability of the material over a shorter period of time or an extended cycle life. Here, the cycle life is the total number of cycles of charge and discharge that the material can perform before the capacity falls to values that are no longer useful. All mixed metal oxides samples were tested at 30°C on a BT-2000 electrochemical station (Arbin).
280 290 300 310 320 330 340 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9
4,2 current rate: 30mA g
Time (h)current rate: 5mA g-1
Figure 2.7: Charge and discharge profiles for the two different current rates (5
and 30 mA g-1) applied to the tests with LiNixMnxCo(1-2x)O2.
When LiFePO4 was used as the cathode material in the electrochemical tests, the cells were charged and discharged between 2.2 and 4.0 V (redox voltage Fe2+/Fe3+ vs Li/Li+ of ~ 3.4V) at a current rate of 14 mA g-1. The current rate was chosen to theoretically perform a complete cycle of charge/discharge over 24 hours. All tests performed with LiFePO4 were done on a VMP station (Biologic, France) at room temperature.
The results can be expressed in a number of ways. One method is to express the amount of extracted (charge) or inserted (discharge) electron during the lifetime of the experiment. The number of electrons extracted/inserted is mathematically converted into capacity. The capacity is generally expressed in mAh g-1, where an ampere (A) is a unit for the amount of electricity current flowing through a circuit. One ampere is the same as one coulomb (C) of electric charge (where one electron = 1,60 x 10-19 C) flowing past any point per second, 1 mAh g-1 is equal to a current of one ampere flowing for one hour per grams of the active material in the electrode been tested (here the cathode).